28 
nur 2 minus R, schmal und klein sich gegenüberliegend ; s. Fig. 34. Auch derjenigen 
Krystalle ist hier zu gedenken, welche zwar eine Einigung zeigen, aber nur eine seit- 
liche , ein Aneinanderwachsen, der eine Krystall vielleicht säulig ausgebildet, der andere 
tafelartig, s. Taf. 35, oder der eine breitgipfelig , dachartig, der andere pyramidal zu- 
gespitzt. Solche seitliche Einigung kann dann, je nachdem die Krystallgrundlage eine 
verschiedene war, zu den mannichfaltigsten Gestalten Veranlassung geben. Im Madera- 
nerthale sind die Krystalle zuweilen seitlich krahnenartig herausgebaut in der Richtung 
einer Pyramidalkante, oder in gebogener Richtung verbunden, die prismatische Horizon- 
talstreifung so erstreckend. Auch die Aufsätze gehören gewissermassen hierher, die 
Taubenhausformen von Werner, und die berindeten Bergkrystalle von Zinnwald, 
welcher bereits in „Krystall und Pflanze“ bei Gelegenheit der Breschenbildungen S. 169. 
170. kurz gedacht worden ist. Es sind dies meist grössere Krystalle, bräunlich, vor- 
zugsweise von einer Richtung her, bestäubt und gefärbt, und durch eine Unzahl kleiner, 
gleichmässig gelagerter Krystalle überrindet. Auf den Prismenflächen des Gesammlkry- 
stalls ist diese Rinde lediglich von den kleineren Individuen gebildet, welche mit ihren 
Pyramidchen vorstrebend die Prismen concav biegen und dem Gesammtprisma ein eigen- 
thümliches Schimmern verleihen. Gegen die Pyramide hin treten die aufgelagerten Kry- 
stallchen inniger zusammen, und gehen in dieselbe über, eine abgerundete Kante dar- 
stellend. Wir sehen aber auch von dem Gipfel der Gesammtpyramide eine Ueberkleidung 
lagenweise mit horizontaler Begrenzung herabsteigen und die kleinen Köpfchen zudecken, 
welche sich nur schwach noch in der Täfelung bemerklich machen. Diese merkwür- 
digen Krystalle sind oft durch irgend eine Veranlassung bis in den Kern hinein zer- 
sprengt und zerrissen, hier 2 — 3 mm klaffend, an einer andern Stelle noch fest zusam- 
menhängend. Diese Zerklüftung giebt uns Aufschluss auch über das Innere. Es zeigt 
sich daselbst ein glasglänzender, etwas rauchgrauer Kern, der überall in Täfelung vor- 
gewachsen ist zur Herstellung und Ausgleichung der Beschädigung. Die obengedachte 
färbende, braune Substanz hat sich hie und da auch in die zerklüfteten Krystalle hin- 
eingelagert, aber sie ist bereits überkleidet, von der Täfelung bedeckt; wo die Auf- 
lagerung eine dichtere, gleichmässige war, könnte man den Krystall als Eisenkiesel 
bezeichnen; an anderer Stelle ist aber die färbende Substanz nur flockig „eingestreut“. 
Neben dem Kerne liegt bei solchen Breschenbildungen auch die Rinde im Durchschnitte 
offen. Sie ist graulich weiss, von dem Kerne scharf durch die Farbe und durch matteren 
Glanz geschieden; ihre Dicke beträgt auf den Pyramidalflächen 2 — 3 mm , auf den Prismen- 
flächen kaum auch sie zeigt eine Täfelung, eine Parquetbildung zur Fortent- 
